40G 



Jnrensis-Mergel vom Moritzberg. 



Ein heller gefärbter kalkiger scliieferiger IVlerj^el, im 

 Ganzen nicht viele Petrefakten in sich schliessend, über der 

 Posidonomyen -Schicht g;elagert, mit Ammonites Lythensis, 

 das oberste Glied des Lias. Spez. Gew. = 2-,59"2. 



1,928 Grm. des Minerals wogen beim Trocknen bei 100** 

 = 1,914 Grm., Verlust ■= 0,014 Grm.; nach dem Glühen be- 

 trng das Gewicht = 1,878 Grm.. der Verlust = 0,050 Grm. 



1,878 Grm. des geglühten Minerals mit Salzsäure in der 

 Wärme digerirt hinterliessen einen unlöslichen Rückstaud 

 = 0,1*28 Grm. Dieser Rückstand mit konzentrirter Schwefel- 

 säure behandelt, hierauf mit verdünnter Schwefelsäure digerirt, 

 ergab in der Lösung mit Schwefel - Ammoniak niederge- 

 schlagen 0,059 Grm. Thonerde und im Rückstand 0,009 Grm. 

 Kieselerde. In der Lösung wurde mit Ammoniak das Eisen- 

 oxyd sammt der Thonerde niedergeschlagen. Man erhielt 

 0,172 Grm. Niederschlag. Dieser mit Kalilange gekocht und 

 die gelöste Thonerde mit Schwefel- Ammoniak niederge- 

 schlagen ergal> = 0,092 Grm. Thonerde und im Rückstand 

 = 0,080 Grm. Eisenoxyd, Nach AnsfäHnng der Thonerde 

 und des Eisenoxydes erhielt man die Menge der kohlensau- 

 ren Kalkerde = 1,471 Grm., hierauf die Bittererde als 

 basisch phosphorsanres Salz,, = 0,139 Grm. basisch phos- 

 phorsaurer Talkerde, welcher Menge = 0,103 Grm. kohlen- 

 saurer Talk erde entsprechen. 



In 1,928 Grm. des Minerals .sind enthalten : 



kohlensaure Kalkerde . ... . . . 1,471 



Thonerde 0,151 



kohlensaure Talkerde 0,103 



Eisenoxyd 0,080 



Kieselerde 0,069 



organische Substanz und Wasser . . . 0,050 



"1^924 



In 100 Theilen des Jurensis-Mergels sin<i enthalten: 



Holzes mitgetheilt; der Vollständigkeit wegen lasse ich die Untersuchungf 

 desselben neben den übrigen Gliedern des oberen Lias nochmals folgen. 



